二酸化ケイ素

二酸化ケイ素（にさんかケイそ、英: silicon dioxide）はケイ素の酸化物で、地殻を形成する物質の一つとして重要である。組成式はSiO2。シリカ（英: silica）、無水ケイ酸とも呼ばれる。圧力、温度の条件により、石英（英: quartz、水晶）以外にもシリカ鉱物(SiO2)の多様な結晶相（結晶多形）が存在する。 結晶は共有結合結晶であり、ケイ素原子を中心とする正四面体構造が酸素原子を介して無数に連なる構造をしている。 結晶多形 二酸化ケイ素は温度や圧力をかけると結晶構造が変化する（相変態）を起こす。結晶構造などは次の一覧項で説明する。 温度を上昇させた時の相変化 常温常圧下ではα石英が安定だが、二酸化ケイ素は温度変化によって相変化を起こす。 以下に示す温度は常圧での温度であり、溶剤や圧力等により変化する。 α-石英― 573℃→β-石英― 870℃→ β‐トリディマイト― 1470℃→ β‐クリストバライト― 1705℃→ 溶解 しかし、β‐トリディマイトは不純物の無いβ-石英からは転移せず、この形態を経由するには添加物を加える必要がある。そうしない場合、1050℃でβ-石英からβ‐クリストバライトに直接相変化する。 上記の様に説明したが、大抵はβ-石英から1550℃で直接溶融する。これはそれぞれの結晶を構成するSiO4正四面体が、頂点の酸素を共有して結合して3次元的なネットワークを形成しているが、その結合の仕方が各結晶構造で異なるため簡単に相変化が起きない為である。 温度を下げた時の相変化 β-トリディマイトを急速に冷却すると、114℃でα-トリディマイトとなる。 β-クリストバライトを急速に冷却すると、270℃でα-クリストバライトとなる。 圧力による相変化 500 ℃から800 ℃、2～3 GPa以上になるとコーサイトに、1200 ℃10 GPa以上でスティショバイトに転移する。 ともに常温・常圧下では準安定状態で、隕石のクレーターから発見されている。 コーサイトの生成条件は地球の深度70 km以下に相当し深部まで潜った岩石が上昇してきた超高圧変成岩で見つかっている。 マントル遷移層から下部マントル程度の高圧条件下ではスティショバイト構造をとると考えられている。 ザイフェルト石は、既知の多形の中で最も高い圧力40GPaで発見されている。 実験室以外では、月隕石か火星隕石でのみ見つかっている(地球への隕石では大気による減速で、ほとんど40GPaに至らない)。 シリカ電球 電球の内側に、眩しさを防ぎ光を拡散させる目的で塗料として塗られる。 ガラス 無機ガラスの主成分である。 医薬品・化粧品 「無水ケイ酸」などと呼ばれ食品添加物や化粧品などに用いられる。これについてはシリカ#食品添加物としての利用およびシリカ#化粧品・医薬品への添加を参照のこと。 加工品 シリカゲル：乾燥剤 シリカエアロゲル：断熱材 フュームドシリカ：樹脂の補強、研磨剤、医薬品添加剤、増粘剤、農薬などの沈殿防止剤 シリカヒューム（英語版）：フェロシリコンの様な高温プロセスの副産物でヒュームドシリカより純度が低い。セメントに混ぜるポゾラン（英語版）として利用される。 沈降シリカ：タイヤのゴムに、補強充填剤としてシリカが配合される。 メソポーラスシリカ 石英ガラス：フラスコ、光ファイバーなど その他 陶器などの製造で石英が原材料として使用される。 シリコンを作る際の原料（炭素還元法： SiO 2 + 2 C ⟶ Si + 2 CO {\displaystyle {\ce {{SiO2}+ 2C -> {Si}+ 2CO}}} ） 二酸化ケイ素はフッ化水素ガス（HF）やフッ化水素酸（HF(aq)）と反応し、それぞれフッ化ケイ素（SiF4）、ヘキサフルオロケイ酸 (H2SiF6)を生ずる。 SiO 2 + 4 HF ( gas ) ⟶ SiF 4 + 2 H 2 O {\displaystyle {\ce {SiO2 + 4HF(gas) -> SiF4 + 2H2O}}} SiO 2 + 6 HF ( aq ) ⟶ H 2 SiF 6 + 2 H 2 O {\displaystyle {\ce {SiO2 + 6HF(aq) -> H2SiF6 + 2H2O}}} また、固体の水酸化ナトリウム（NaOH）と熱することによりケイ酸ナトリウム(Na2SiO3)が生成する。ケイ酸ナトリウムに水を加えて熱すると水ガラスとなる。 SiO 2 + 2 NaOH ⟶ Na 2 SiO 3 + H 2 O {\displaystyle {\ce {SiO2 + 2NaOH -> Na2SiO3 + H2O}}} 二酸化ケイ素（シリカ）は石英、珪砂、珪石などの形で産出する。天然の石英の資源量には限りがあるが、工業的には代わりに人工石英がもちいられる。珪砂や珪石の資源量は非常に潤沢であり、工業用の純度の高いものも世界中に広く分布する。 成熟した砂漠の砂にも多く含まれる。 粉体状のものを多量に吸入すると、塵肺の一種である珪肺の原因となる。ホークス・ネストトンネル災害などが発生し、鉱石採掘現場での労働災害が課題となった。シリカ結晶の粉体は、国際がん研究機関によりグループ1の「ヒトに対する発癌性が認められる」物質に指定されている。微粉末の吸入が問題なのであり、吸入しなければ問題は認められない。例えばある程度大きな結晶を素手で触れたとしても、それ自体は何ら問題ではない。 ^ 国際化学物質安全性カード 二酸化ケイ素 ICSC番号:0808 (日本語版), 国立医薬品食品衛生研究所, http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_card_id=0808&p_version=2&p_lang=ja  ^ a b c “シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)”. 職場の安全サイト. 厚生労働省 (2016年3月). 2018年2月20日閲覧。 ^ a b CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). (2011-2012). p. 4-88(2470,viterous). ISBN 978-1-4398-5512-6.  ^ 熱とエネルギーを科学する 171p ISBN 4501419008 ^ 鈴木隆夫、荒堀忠久、ケイ石耐火物におけるトリジマイトからクリストバライトへの転移に及ぼすAl2O3の影響 窯業協會誌 89巻 (1981) 1036号 p.637-642, doi:10.2109/jcersj1950.89.1036_637 ^ Heaney, P. J. (1994). "Structure and chemistry of the low-pressure silica polymorphs". Reviews in Mineralogy. 29. ^ a b 大場茂、大橋淳史 (2009) 右水晶と左水晶の区別 慶應義塾大学日吉紀要、自然科学 46:13-41 ^ Coes, L. Jr. (1953年7月31日). “A New Dense Crystalline Silica”. Science 118 (3057): 131–132. Bibcode 1953Sci...118..131C. doi:10.1126/science.118.3057.131. PMID 17835139.  ^ Robert M. Hazen (22 July 1999). The Diamond Makers. Cambridge University Press. pp. 91–. ISBN 978-0-521-65474-6. https://books.google.com/books?id=fNJQok6N9_MC&pg=PA91 2012年6月6日閲覧。.  ^ Wirth, R; Vollmer, C; Brenker, F; Matsyuk, S; Kaminsky, F (2007年). “Inclusions of nanocrystalline hydrous aluminium silicate "Phase Egg" in superdeep diamonds from Juina (Mato Grosso State, Brazil)”. Earth and Planetary Science Letters 259 (3–4): 384. Bibcode 2007E&PSL.259..384W. doi:10.1016/j.epsl.2007.04.041.  ^ Fleischer, Michael (1962年). “New mineral names” (PDF). American Mineralogist (Mineralogical Society of America) 47 (2): 172–174. http://rruff.info/uploads/AM47_805.pdf.  ^ Chao, E. C. T.; Shoemaker, E. M.; Madsen, B. M. (1960年). “First Natural Occurrence of Coesite”. Science 132 (3421): 220–2. Bibcode 1960Sci...132..220C. doi:10.1126/science.132.3421.220. PMID 17748937.  ^ O'Brien, P.J., N. Zotov, R. Law, M.A. Khan and M.Q. Jan (2001年). “Coesite in Himalayan eclogite and implications for models of India-Asia collision”. Geology 29 (5): 435–438. Bibcode 2001Geo....29..435O. doi:10.1130/0091-7613(2001)029<0435:CIHEAI>2.0.CO;2.  ^ Schertl, H.-P.; Okay, A.I. (1994年). “A coesite inclusion in dolomite in Dabie Shan, China: petrological and rheological significance”. Eur. J. Mineral. 6 (6): 995–1000. doi:10.1127/ejm/6/6/0995. http://eurjmin.geoscienceworld.org/content/6/6/995.short.  ^ Funamori, N.; Jeanloz, R.; Miyajima N.; Fujino K. (2000). "Mineral assemblages of basalt in the lower mantle". J. Geophs. Res. - Solid Earth 105 (B11): 26037–26043. Mineral assemblages of basalt in the lower mantle Journal of geophysical research A. 2000, vol. 105, n° B11, pp. 26037-26043 ^ eos 306, Fall 2006, Lecture 11, The Lower Mantle ^ 八木健彦、近藤忠、宮島延吉、亀卦川卓美、 "下部マントル深部条件下における高温高圧X線回折実験", PHOTON FACTORY NEWS Vol.20 No.3 NOV. 2002 ^ Goresy, Ahmed El; Dera, Przemyslaw; Sharp, Thomas G.; Prewitt, Charles T.; Chen, Ming; Dubrovinsky, Leonid; Wopenka, Brigitte; Boctor, Nabil Z. et al. (2008年). “Seifertite, a dense orthorhombic polymorph of silica from the Martian meteorites Shergotty and Zagami”. European Journal of Mineralogy 20 (4): 523. doi:10.1127/0935-1221/2008/0020-1812.  First page preview ^ Dera P; Prewitt C T; Boctor N Z; Hemley R J (2002年). “Characterization of a high-pressure phase of silica from the Martian meteorite Shergotty”. American Mineralogist 87: 1018. http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/authors/Boctor%20N%20Z.  ^ Holleman, A. F.; Wiberg, E. (2001), Inorganic Chemistry, San Diego: Academic Press, ISBN 0-12-352651-5 ^ Lager G. A.; Jorgensen J. D.; Rotella F.J. (1982年). “Crystal structure and thermal expansion of a-quartz SiO2 at low temperature”. Journal of Applied Physics 53 (10): 6751–6756. Bibcode 1982JAP....53.6751L. doi:10.1063/1.330062.  ^ Wright, A. F.; Lehmann, M. S. (1981年). “The structure of quartz at 25 and 590 °C determined by neutron diffraction”. Journal of Solid State Chemistry 36 (3): 371–80. Bibcode 1981JSSCh..36..371W. doi:10.1016/0022-4596(81)90449-7.  ^ a b Kihara, Kuniaki; Matsumoto, Takeo; Imamura, Moritaka (1986年). “Structural change of orthorhombic-Itridymite with temperature: A study based on second-order thermal-vibrational parameters”. Zeitschrift für Kristallographie 177: 27–38. Bibcode 1986ZK....177...27K. doi:10.1524/zkri.1986.177.1-2.27.  ^ Downs R. T.; Palmer D. C. (1994年). “The pressure behavior of a cristobalite”. American Mineralogist 79: 9–14. http://www.geo.arizona.edu/xtal/group/pdf/AM79_9.pdf.  ^ Wright, A. F.; Leadbetter, A. J. (1975年). “The structures of the β-cristobalite phases of SiO2 and AlPO4”. Philosophical Magazine 31 (6): 1391–401. Bibcode 1975PMag...31.1391W. doi:10.1080/00318087508228690.  ^ Shropshire, Joseph; Keat, Paul P.; Vaughan, Philip A. (1959年). “The crystal structure of keatite, a new form of silica”. Zeitschrift für Kristallographie 112: 409–13. Bibcode 1959ZK....112..409S. doi:10.1524/zkri.1959.112.1-6.409.  ^ Miehe, Gerhard; Graetsch, Heribert (1992年). “Crystal structure of moganite: a new structure type for silica”. European Journal of Mineralogy 4 (4): 693–706. doi:10.1127/ejm/4/4/0693.  ^ Levien L.; Prewitt C. T. (1981年). “High-pressure crystal structure and compressibility of coesite”. American Mineralogist 66: 324–333. http://www.minsocam.org/ammin/AM66/AM66_324.pdf.  ^ Smyth J. R.; Swope R. J.; Pawley A. R. (1995年). “H in rutile-type compounds: II. Crystal chemistry of Al substitution in H-bearing stishovite”. American Mineralogist 80: 454–456. http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/am/vol80/AM80_454.pdf.  ^ Dera P.; Prewitt C. T.; Boctor N. Z.; Hemley R. J. (2002年). “Characterization of a high-pressure phase of silica from the Martian meteorite Shergotty”. American Mineralogist 87: 1018. http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/authors/Boctor%20N%20Z.  ^ Seifertite. Mindat.org. ^ Skinner B. J.; Appleman D. E. (1963年). “Melanophlogite, a cubic polymorph of silica”. American Mineralogist 48: 854–867. http://www.minsocam.org/ammin/AM48/AM48_854.pdf.  ^ Nakagawa T.; Kihara K.; Harada K. (2001年). “The crystal structure of low melanophlogite”. American Mineralogist 86: 1506. http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/minerals/Melanophlogite.  ^ Rosemarie Szostak (1998). Molecular sieves: Principles of Synthesis and Identification. Springer. ISBN 0-7514-0480-2. https://books.google.com/?id=lteintjA2-MC&printsec=frontcover.  ^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1984). Chemistry of the Elements. Oxford: Pergamon Press. pp. 393–99. ISBN 0-08-022057-6. ^ Weiss, Alarich; Weiss, Armin (1954年). “Über Siliciumchalkogenide. VI. Zur Kenntnis der faserigen Siliciumdioxyd-Modifikation”. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 276: 95–112. doi:10.1002/zaac.19542760110.  ^ Björkman, T; Kurasch, S; Lehtinen, O; Kotakoski, J; Yazyev, O. V.; Srivastava, A; Skakalova, V; Smet, J. H. et al. (2013年). “Defects in bilayer silica and graphene: common trends in diverse hexagonal two-dimensional systems”. Scientific Reports 3: 3482. Bibcode 2013NatSR...3E3482B. doi:10.1038/srep03482. PMC 3863822. PMID 24336488. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3863822/.  ^ 図解入門よくわかる電気の基本としくみ: 身近な機器から学ぶ電気の基礎 p145 ^ 落合満、フュームドシリカ エアロゾル研究 5巻 (1990) 1号 p.32-43, doi:10.11203/jar.5.32 ^ 蒲地伸明、強化磁器食器の衝撃強さ評価方法と製品強さ向上に関する研究 佐賀大学 博士論文 (2010),NAID 500000512202 ^ 高純度金属Ｓｉの製造方法 ^ 福間の無機化学の講義　三訂版 184p ^ QUARTZ CRYSTAL (INDUSTRIAL), アメリカ地質調査所 ^ SAND AND GRAVEL(INDUSTRIAL), アメリカ地質調査所 ^ “IPCS UNEP//ILO//WHO 国際化学物質簡潔評価文書 No.24 結晶質シリカ、石英 (PDF)”. 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 (2006年). 2012年1月14日閲覧。 黒田吉益、諏訪兼位 「4.1 SiO2 鉱物 (Silica minerals)」『偏光顕微鏡と岩石鉱物 第2版』 共立出版、1983年、66-72頁。ISBN 4-320-04578-5。 森本信男 「10 シリカ鉱物」『造岩鉱物学』 東京大学出版会、1989年、191-199頁。ISBN 4-13-062123-8。 シリカ ケイ酸 ケイ酸塩 アルミノケイ酸塩 衝撃石英（英: Shocked quartz） ゾルゲル法 鉱物 - 酸化鉱物 沸石（ゼオライト） 石綿（アスベスト） 富士シリシア化学 ギンピ・ギンピ - 葉や枝に生えた毛の先端には二酸化ケイ素で出来た中空の構造物がある。 ケイ素、ケイ素化合物 - 「健康食品」の安全性・有効性情報（国立健康・栄養研究所）